— 130 = 



wand, daß die durch das Seh wimmstück erfolgte Abkühlung 

 der Masse das Untersinken verhindert habe, durchaus aus- 

 geschlossen. 



2. Die Porzellantiegel bewährten sich ausgezeichnet und 

 bekamen beim Erhitzen niemals Sprünge; dagegen zeigte sich 

 nach dem langsamen Erkalten die Tiegelwandung unmittel- 

 bar oberhalb des Schmelzguts stets peripherisch, 

 zuweilen in einem vollständig sprungfreien Ring abgesprengt, 

 wogegen der untere Teil der Wandung stets in kleine 

 Scherben zertrümmert war, und die geschmolzene Masse mehr- 

 fach Sprünge zeigte. Es kann dies nur auf einer Aus- 

 dehnung der Schmelze beim Erstarren beruhen, und 

 das Nachfolgende dürfte jeden Zweifel daran aus- 

 schließen. Als ich nämlich ganz dichten, blasenfreien 

 Trachyt vom Westerwald im Porzellantiegel (eingesetzt im 

 Graphittiegel) — ohne vorheriges Behandeln im Tontiegel — 

 schmolz, zeigte sich der Tiegel nach dem Erkalten fast voll- 

 ständig intakt; es war namentlich oberhalb des Schmelzguts 

 nichts abgesprungen und nur an zwei oder drei Stellen waren, 

 korrespondierend mit feinen Sprüngen in der Schmelze, auch 

 solche im Tiegel vorhanden. Die geschmolzene Masse saß an 

 der Tiegelwandung fest, zeigte aber eine große Zahl von Blasen 

 bei bimssteinartiger Struktur, und es scheint, daß hier ebenfalls 

 wohl ein Druck entstanden, aber von den Blasenräumen auf- 

 genommen sein mußte, da diese Blasen vollständig glasige 

 Wandungen zeigten. Die Oberfläche der Schmelze war ver- 

 glast infolge der starken Glut des Tiegeldeckels, und es dürfte 

 die Glasur der Blasenwandungen auf eine Erniedrigung des 

 Schmelzpunktes durch Druck oder aus gleicher Ursache- auf 

 eine Erhöhung der Temperatur der Gase zurückzuführen sein. 



3. Ein etwa 1 j 2 cm unter der Oberfläche eines fünfmal 

 geschmolzenen Basaltes entnommenes Stück ergab im Stück 

 ein spezifisches Gewicht von 2,962, im Pyknometer 3,054, 

 während ein 11 cm tiefer entnommenes 2,935 und 2,972 

 zeigte ; es war somit das später erstarrte Stück laut Pykno- 

 meter 2,7 Proz. leichter. Es muß nun bemerkt werden, daß 

 ich gewöhnlich dieselbe Masse immer nur viermal geschmolzen 

 habe, im vorliegenden Fall aber darüber hinausgegangen bin, 

 weil bei der vierten Schmelzung beim Abheben des Tiegel- 

 deckels momentan blaue Flämmchen bemerkbar waren, ver- 

 mutlich herrührend von einer durch Unvorsichtigkeit bei- 

 gemengten ganz minimalen Quantität Graphitstaub. 



Deshalb wurde eine fünfte Schmelzung vorgenommen, und 

 es ist nicht unmöglich, daß aus diesem Grunde in der Mitte 



